GB XXXX-20XX  
 ICS 77.150.10 
H 61 
 
   
 
 
GB XXXX-201X  
                                                                   
 
 
 
 
建筑用丙烯酸喷漆铝合金型材 
 
Wrought aluminium alloy extruded profiles  
with acrylic coating for architecture 
 
 (报批稿)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
   
 
 
20××-××-××发布                                20××-××-××实施  中华人民共和国国家标准  
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布 
 
GB XXXX-20XX  
I  
前     言  
 
本标准4.3.1.1条、4.3.2条是强制性的， 其余内容是推荐性的。  
本标准按照 GB/T 1.1 -2009给出的规则起草。  
本标准使用重新起草法参考AAMA2603 -2002《铝挤压材、板材的一般性能有机聚合物涂层的性能要
求与试验方法》 编制，与AAMA2603-2002的一致性程度为非等效。 
本标准由全国有色金属标准化技术委员会 （SAC/TC243）归口。 
本标准主要起草单位：广东兴发铝业（河南）有限公司、 福建南平铝业有限公司、广东新河铝业
有限公司、山东南山铝业有限公司、 PPG涂料有限公司、佛山市南海华美涂料有限公司、福建省闽发
铝业有限公司、 广东坚美铝型材厂( 集团)有限公司 、广东豪美铝业有限公司、广亚铝业有限公司、佛
山市南海华豪铝型材有限公司、广东凤铝铝业有限公司。  
本标准主要起草人： 吴锡坤、陈文泗、林洁、 曹贵水、李喆、夏秀群、季生兵、朱耀辉、罗志聪
、戴悦星、周春荣、潘学著、蓝安英、庞宇。  GB XXXX-20XX  
 1 建筑用丙烯酸喷漆铝合金型材  
 
1  范围 
本标准规定了建筑用丙烯酸喷漆铝合金型 材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、
贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。  
本标准适用于以 丙烯酸漆作为涂层的建筑 用铝合金型材。  
2  规范性引用文件 
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
    GB 5237.1  铝合金建筑型材  第1部分：基材 
GB 5237.5  铝合金建筑型材  第5部分：氟碳漆喷涂型材 
GB/T 8005.3  铝及铝合金术语   第3部分：表面处理  
GB/T 801 3.3  铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜    第3部分: 有机聚合物喷涂膜 
3  术语和定义 
GB/T8005.3 和GB/T 8013.3、GB 5237.5 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。  
3.1 
丙烯酸涂层   acrylic coating  
喷涂在金属基体表面 上经固化的 热固性丙烯酸喷漆覆盖层，也称丙烯酸漆膜。  
4 要求  
4.1  产品分类  
4.1.1  牌号、状态、规格 
合金牌号、供应状态和规格，应符合 GB 5237.1 的规定。  
4.1.2  标记 
型材标记按产品名称、本标准编 号、合金牌号、供应状态、产品规格 (由型材代号与定尺长度两
部分组成) 、颜色代号表示。标记示例如下： 
     用6063合金制造，供应状态为 T5，型材代号为 421001，定尺长度为 6000mm，颜色代号为
275065的丙烯酸喷漆型材，标记为：  
丙烯酸喷漆型材 GB XXXX—6063T5 -421001×6000-色275065 
4.2  预处理、化学成分、力学性能 、尺寸偏差  
型材的预处理、化学成分、力学性能、尺寸偏差应符合 GB 5237.5 的规定。  
4.3  涂层性能  
4.3.1  涂层厚度 
4.3.1.1  装饰面上涂层平均厚度≥ 20µm，最小局部膜厚≥ 17µm。 
注：由于挤压型材横截面形状的复杂性，致使型材某些表面( 如内角、横沟等) 的涂层厚度低于规定值是允许的。 
4.3.1.2  型材非装饰面的涂层厚度一般不作要求，如有要求，应在 订货单（或合同）中注明。 
4.3.2  附着性 
涂层的干、湿附着性和沸水附着性均应达到 0级。 
4.3.3  耐盐雾腐蚀性    GB XXXX-20XX  
 2 
 4.3.3.1 经 1500h的中性盐雾试验后 , 目视检查试验后的涂层表面，划线两侧膜下单边渗透腐蚀宽度应
不超过 2mm，划线两侧 2mm以外部分的涂层不应有腐蚀 现象。   
4.3.3.2 需方对耐盐雾腐蚀性有其他特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单（或合同） 中注明。  
4.3.4  耐湿热性 
经1500h的湿热试验后，涂层变化应 达到 1级。   
4.3.5  耐候性 
4.3.5.1加速耐候性 
涂层经1000小时氙灯照射人工加速耐候试验后，试验结果应符合表 1规定。 
表1 
试验时间a 试验结果 
变色程度 失光率 
1000h △Eab*≤5 ≤50% 
    注：红色、黄色、橙色、黑色等鲜艳颜色和金属漆涂层的试验时间和试验结果 由供需双方商定，并在订
货单（或合同）中注明。 
4.3.5.2  自然耐候性                                
需方对自然耐候 性有要求时， 试验条件和验收标准由供需双方商定 ,并在订货单（或合同） 中注
明。 
4.3.6  光泽、颜色和色差、涂层 硬度、耐冲击性 、耐盐酸性、 耐砂浆性 、耐洗涤 剂性 、外观质量 
     应符合GB 5237.5 的规定。  
5 试验方法  
5.1 耐盐雾腐蚀性  
    按GB 5237.5 规定的试验方法进行 1500h中性盐雾试验。  
5.2 其他 
    按GB 5237.5 规定的试验方法进行试验。  
6  检验规则 
6.1  检查和验收 
6.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准 及订货单（或合同）的规定，并填写质量证
明书。  
6.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准 及订货单（或合同）的规定
不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收
到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，  
可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同进行仲裁取样。  
6.2  组批 
产品应成批提交验收，每批应由同一 合金牌号、状态、规格、颜色和涂层种类的型材组成，批重  
不限。  
6.3  检验项目  
每批型材出厂前均应进行化学成分、力学性能、尺寸偏差、光泽、颜色和色差、涂层厚度、涂层  
硬度、附着性、耐冲击性以及外观质量的检验。其他性能 一般不检验（但供方 每三年至少检验一
次），但供方应保证这些性能符合本标准的要求。如需方要求对其他性能按批进行出厂检验时，应由供需双方协商决定，并在订货单（或合同）中注明。 
6.4  取样要求和检验结果的判定 
应符合GB 5237.5 的规定。   
GB XXXX-20XX  
 
 3 7标志、包装、运输、贮存及质量证明书  
应符合GB 5237.5 的规定。  
8 订货单(或合同)内容 
应符合GB 5237.5 的规定。